Zweiter Abschnitt. Harze. 



Der atherlosliche Anteil des Reinharzes (35 Proz.) besteht vor- 

 wiegend aus freien Fettsauren, dann aus geringen Mengen eines wachs- 

 artigen, mil Wasserdampfen fliichtigen Korpers von intensivem Schellack- 

 geruch und saurer Natur; ferner 1st eine resenartige Substanz (1,5 Proz. 

 des Rohproduktes) und das Erythrolaccin C 14 H 8 5 +H 2 (etwa \ Proz. 

 des Reinharzes) vorhanden. Der letztgenannte Kurper, der die schon 

 gelbe Farbe des Schellacks bedingt, kristallisiert in goldgelben rhom- 

 bischen Blattchen, sublimiert in prachtig roten Nadeln und lust sich in 

 Alkohol, Ather, Benzol, Toluol, Chloroform, Essigsiiure mit goldgelber, 

 in Alkalien mit sehr schon violelter Farbe. 



Das Erythrolaccin diirfte zu den Oxymethylanthrachinonen ge- 

 horen und zeigt B'eziehungen zum Chinalizarin. 



Im Gummilack ist aufierdem noch ein kristallisierender Bitterstoff 

 vorhanden. 



Benedikt und Ehrlich 1 ) erhielten durch Behandlung des vom 

 Wachs befreiten Schellacks rnit Alkalien eine balsamartige Masse, den 

 fliissigen Schellack C 46 H 72 12 , der, mit unverandertem Schellack ge- 

 mischt, plastisches Harz vonjedem erwiinschten Grade derWeichheitliefert. 



Gebleichter Schellack wird durch die Einwirkung von Chlor auf 

 denselben hergestellt, welch letzteres das Erythrolaccin entweder zerstort 

 oder verandert. Das vom Schellackwachs befreite Harz liefert bei der 

 Oxydation mit Kaliumpermanganat in reichlicher Menge Azelainsaure 

 COOH(CH 2 ) 7 COOH (20 Proz.) nebst nicht unbetrachtlichen Mengen von 

 buttersaureartig riechenden Stoffen, welche die Vermutung vonPreschern, 

 daft der Gummilack in naher Beziehung zu den Fettsubstanzen stehe, 

 bestiitigen. 



Nach Tschirch und Farner hat der Stocklack folgende prozenti- 

 sche Zusammensetzung: 



Wachs (Myricyl- und Cerylalkohol frei und 

 gebunden an Melissin-, Cerotin-, 01- und 

 Palmitinsaure 6,0 Proz. 



Farbstoff (identisch mit Schmidts Laccain- 



saure) 6,5 



( atherunlosliches 65 Proz. 1 



Remharz . . 74,5 



( atherloshches 35 } 



Riickstand (Sand, Holzstiicke, Insektenhaute) 9,5 

 Wasserverlust usw 3,5 



100,0 Proz. 



Sowohl Gummilack als Schellack werden mit Kolophonium. verfalscht. 

 Schon in den Produktionslandern soil eine Verfalschung des Schellacks 



1) Benedikt und Ehrlich, Monatshefte f. Chemie 9 (-1888), p. 157. 



